Fischer H. ( Ghroth's Zeitsch. f. Kry stali. IY, 266-366). — Micro- 
mineralogische Notizen. — Insieme ad altri minerali provenienti da 
altre località, il Fischer ritorna su un’antica descrizione della cosidetta 
« Schlackiger Augit » di Giuliana in Sicilia in un giacimento calcareo. 
Uno studio incompleto ha messo però in evidenza che si tratta di una 
sostanza isotropa (monorifrangente), per la cui retta conoscenza sareb- 
bero necessarie analisi e studi su quantità maggiori. 
Fouqué F. et A. Michel-Lévy (Bull. Soc. Minér. de France , 1880, 
N. 5.). — Produzione artificiale di una leucotefrite identica alle lave 
cristalline del Vesuvio e del Somma. Forme nascenti cristallitiche della 
leucite e della nefelina; studio ottico dei cristalli elementari di questi 
minerali. — Gli Autori erano riusciti anteriormente a riprodurre arti- 
ficialmente una roccia identica alle lave dell’Etna e composta d’augite, 
labradorite e magnetite; e di più delle associazioni di leucite ed augite, 
simili alle leuciti naturali. Modificando leggermente il processo, te- 
nendo conto della differenza notevole di fusibilità dei due minerali 
giunsero ora a riunire in un magma cristallino la leucite ed i feldispati 
triclini. Fondendo dunque una miscela di silice, allumina, potassa, soda, 
magnesia, calce ed ossido di ferro, rappresentante una parte di augite, 
quattro di labradorite, otto di leucite, ottennero un bottone, da cui pre- 
parando lamine sottili, si mostrarono al microscopio i detti minerali 
sensibilmente nelle proporzioni attese; e di più, della magnetite e della 
picotite, la cui consolidazione è anteriore anche a quella della leucite, 
come nelle roccie naturali. L’augite in piccoli microliti verdi ; la labra- 
dorite in grandi microliti geminati come l’albite; la leucite in grandi 
e piccoli trapezoedri, di cui alcuni esemplari permettono anche una 
misura approssimativa. Un buon numero di cristalli leucitici presentano 
delle geminazioni alternanti secondo le faccie di un ottaedro; l’inter- 
posizione di una lamina di quarzo rende assai visibili queste geminazioni. 
Si ottengono risultati differenti, secondo il modo tenuto per la fu- 
sione. Arrestando la fusione dopo averla sostenuta per 24 ore al calor 
bianco, gli elementi della leucite si isolano e passano allo stato cristal- 
lino, e questa formazione già cominciata durante la fusione, prosegue 
durante il raffreddamento; non c’è traccia di labradorite cristallizzata, 
ed essa è tutta allo stato vitreo; sono pure già presenti i cristalli di 
spinello; ed infine al momento della consolidazione prendono loro forma 
innumerevoli microliti d’augite, che cristallizzano anche nell’ interno 
delle inclusioni vitree della leucite, spiegando così il curioso fenomeno 
dell’inclusione di una sostanza relativamente fusibile come l’augite dentro 
una così refrattaria come la leucite. 1 cristallai di leucite formano degli 
